186 



la ragione che, come dimostrano le esperienze del 

 Tresca, la superfìcie la quale nel principio della 

 operazione stava sotto al punzone ed un certo strato 

 sotto di essa [prua), accompagnano il punzone senza 

 spostarsi e senza scorrere, in tutta la sua corsa e 

 quindi non sono disturbate nel loro modellarsi se- 

 condo la superficie di esso, o ciò che è lo stesso 

 secondo la superfìcie di un oggetto interposto. 



Quando la prua incontra la faccia opposta della 

 lamina che posa sul piano di sostegno, lo strato 

 metallico che la costituisce viene compresso ancora 

 maggiormente, e quindi l' impronta ottenuta in tali 

 condizioni è ancora più marcata, ma se continua 

 r approfondarsi del punzone, anche lo strato attiguo 

 ad esso nel quale è tracciata l' impronta dell' oggetto 

 frapposto, è obbligato a refluire lateralmente, talora 

 con se trascinando porzioni della superfìcie superiore 

 primitiva, epperciò l' impronta si cancella e si di- 

 legua. Il distruggersi dell' impronta sotto estreme 

 pressioni accade nella Stampa Naturale e 1' ho ve- 

 rifìcato nelle mie esperienze nei veri metalli : 

 nel piombo si riconosce che questo fatto avviene 

 nel modo indicato, dalle tracce di metallo vivo 

 (ossia non ossidato) che appaiono sulla superfìcie 

 dell' impronta, quasi totalmente guasta. È poi reso 

 evidente, esperimentando in piastre costituite da pa- 

 recchie lamine sovrapposte e spingendo il punzone 

 fìno a rendere minimo lo strato compreso fra di esso 

 ed il piano di sostegno : si trova allora che la prima 

 lamina, la quale avrebbe portata V impronta, si è 

 lacerata, scorrendo lateralmente. 



La formola di M. Tresca che dà la pressione 

 la quale nel punzonamento produce lo scorrimento 

 fluido del metallo 



^=2^(1-+-%. nep. — 'j 



